실시 예 1 - 1 , 1 - 2 , 비 교예 1 - 1 내지 1 - 3 에서 얻 어 진 황화물 고체 전해질 재료 에 대해 , CuK α 선 을 이용 한 X 선 회절 ( XRD ) 측정 을 실시 하 였 다 . XRD 측정 에 는 , 리가 쿠 사 제조 RINT UltimaIII ™ 을 이용 하 였 다 . 그 결과 를 도 2 a 및 도 2 b 에 나타낸다 . 도 2 a 에 나타낸 바 와 같이 , 실시 예 1 - 1 , 1 - 2 에서 는 , 할로 패턴 을 얻 었 고 재료 가 비정질 물질 인 것 이 확인 되 었 다 . 한편 , 비 교예 1 - 2 에서 는 , 2 θ = 26 ° 부근 에서 , LiI 의 피크 가 확인 되 어 재료 가 비정질 물질 은 아니 였 다 . 또한 , 비 교예 1 - 1 에서 는 , 2 θ = 26 ° 부근 에서 약하 게 LiI 의 피크 를 볼 수 있 어 재료 가 비정질 물질 은 아니 라고 판단 되 었 다 . 한편 , 도 2 b 에 나타낸 바 와 같이 , 비 교예 1 - 3 에서 는 , 할로 패턴 을 얻 을 수 있 어 재료 가 비정질 물질 인 것 이 확인 되 었 다 .